( Il62 ) 



hydrique concentré, on enlève l'alnminium qui n'a pas réagi; après lavage, 

 l'alumine est éliminée par une ébullitiou prolongée avec l'acide sulfu- 

 rique concentré. (Il est utile' de faire bouillir ensuite avec de l'eau, de 

 laver complètement et de recommencer l'opération jusqu'à ce que l'acide 

 sulfurique ne dissolve plus rien.) La silice est ensuite entraînée, à l'état 

 de fluorure de silicium, par une attaque à l'acide fluorhydrique, au bain- 

 marie. Un ou deux traitements par ce dernier liquide, suivis d'une ébulli- 

 tion à l'acide sulfurique, pour faire disparaître les fluorures qui auraient 

 pu se former, suffisent généralement. On lave et, après dessiccation, il reste 

 une poudre marron, d'une grande homogénéité au microscope, qui pré- 

 sente tous les caractères du silicium amorphe. 



» Ce procédé, fort simple, donne de bons résultats lorsque l'on dis- 

 pose d'une poudre d'aluminium bien exempte de matières étrangères. 

 Mais ce n'est pas toujours le cas; on trouve le plus souvent, dans le com- 

 merce, des poudres chargées d'impuretés de toutes sortes, qu'après réac- 

 tion, les acides éliminent difficilement. Cet inconvénient disparaît lorsqu'il 

 s'agit d'utiliser l'action de l'aluminium sur la silice à la préparation du 

 silicium cristallisé. 



» On sait que Sainte-Claire Deville (') a obtenu, le premier, ce corps 

 cristallisé soit dans l'aluminium en faisant passer des vapeurs de chlorure 

 de silicium sur ce dernier, soit dans le zinc, par réaction du sodium sur le 

 fluorure double de silicium et de jiotassium en présence de ce métal. Cette 

 préparation, qui, bien conduite, fournit de très beaux cristaux, ne donne 

 qu'un faible rendement. Wœhler (-), de son côté, obtenait le silicium 

 en lamelles plates en chauffant de l'aluminium avec du fluorure double 

 de silicium et de potassium. Il employait des proportions exagérées de ce 

 sel, sans doute parce que sa molécule possède un poids très élevé et 

 qu'elle renferme très peu de silicium (un huitième environ). 



B Pour préparer le silicium cristallisé, nous avons, d'après les expériences précé- 

 dentes, substitué la silice, qui contient près de la moitié de son poids de silicium, au 



(') Deviixe, Comptes rendus, t. XXXIX, p. 821; t. XL, p. io34, et t. XLl, p. igôS. 



(^) Wœbler, Annales de Poggendorff', t. XGVll, p. 484- 



Wœhler chauffait de l'aluminium avec 20 ou 3o fois son poids de fluorure double à 

 la température de fusion de l'argent. En étudiant cette réaction, nous avons pu 

 nous convaincre : 1° que la réaction se produit avec incandescence avant le rouge 

 naissant; 2° qu'il faut porter au voisinage de 1000° pour amener le tout à l'état de 

 fusion et séparer le culot; 3° que les meilleurs rendements nous ont été fournis en 

 chauffant au four Perrot, dans un creuset n" 12 : fluorure double, 4oo grammes; alumi- 

 nium en fragments, laS grammes. 



